108 SERPENTINE. 



Enfin M. Hermann a cité au lac Ausehkul et en plusieurs autres 

 points de l'Oural, dans une serpentine compacte, des cristaux qui se 

 clivent nettement suivant quatre directions faisant entre elles des 

 angles de 90°, 95° et 70" et correspondant auxfaces A 1 , g\ e 1/2 , e 1/3 , du 

 péridot. La face g x est unie et nacrée, h 1 est striée verticalement, e m 

 et e m sont unies avec un éclat gras ; les cristaux sont translucides 

 sur les bords, d'un vert olive ; leur dens. = 2,57. 



Cassure conchoïdale, esquileuse ou inégale. Transparente, trans- 

 lucide ou opaque. Eclat généralement faible , résineux ou gras. 

 Vert de diverses nuances ; jaunâtre ou grisâtre. Trait brillant. 

 Poussière blanche. Se laissant souvent couper au couteau. Dur. = 3. 

 Dens. = 2,47 a 2,60. 



Dans le tube, noircit et donne de l'eau. Au chalumeau, blanchit 

 et fond difficilement en émail sur les bords les plus minces. Se dis- 

 sout lentement dans le borax, avec réaction du fer plus ou moins 

 prononcée. Avec la solution de cobalt, prend une teinte rouge pâle. 

 En poudre, se dissout complètement dans l'acide chlorhydrique, et 

 encore plus facilement dans l'acide sulfurique, avec séparation de 

 la silice a l'état pulvérulent. 



La plupart des analyses conduisent a la formule 



Mg 3 Si 2 + 2 H : Silice 43,25 Magnésie 43,77 Eau 12,98 ; 

 d'autres se représentent mieux par 



Mg 3 Si 2 + 3 H : Silice 40,62 Magnésie 41,10 Eau 18,28. 



Analyses : a, de l'antigorite du val Antigoria, Piémont, par 

 Brush ; 6, de la marmolite de Bare Hills, Maryland, par Vanuxem; 

 c, delà marmolite de New-Jersey, parGarrett; d, de la Bowenite 

 verte, a grains fins, de Smithfield, Rhode-Island, par Smith et Brush; 

 e, de la rétinalite du Canada, par Hunt; /, de la Vorhauserite 

 amorphe, brun foncé, du Monzoni, Tyrol, par Oellacher; g, de la 

 serpentine vert bleuâtre en masses schisteuses contournées, de Zer- 

 matt en Valais, par Schweizer. 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



.9 



Silice 



41,58 



42,69 



42,32 



42,29 



39,72 



41,21 



43,78 



Magnésie 



36,80 



40,00 



42,23 



42,30 



42,33 



39,24 



28,21 



Oxyde ferreux 



7,22 



1,16 



1,28 



1,21 



1,66 



2,0Q 



10,87 



Alumine 



2,60 



» 



0,66 



» 



Na 0,90 



» 



2,24 



Eau 



4 2,67 



46,44 



13,80 



12,96 



15,05 



16,46 



14,60 



Acide carbonique 



» 



0,87 



» 



» 



» 



ï> 



» 



100,87 100,83 100,29 98,76 99,66 98,63 99,70 

 Densité: » » » 2,59 à 2,79 2,48 à 2.52 2,45 » 



